METALURJIA TERMO-ELECTRICA 
50 !) 
pecial, desde que los inventores chilenos senores Mourgues 
del salitre amoniacal, cuentan con el amomaco obtenido por 
el procedimiento Serpeck para la fabricacion del nitrato de 
amonio. 
La precipitacion de la alumina hidralada se obtiene por los 
dos procedimentos siguientes: 
Procedimiento Deville-Pechiney, consiste en la descompo- 
sicion dela disolucion de alurhinato de sodio por nna corrien- 
te de acido carbonico, se precipita asila alumina hidratada i 
se rejenera el carbonato de sodio; se separa la alumina hidra- 
tada por filtracion i se recupera el carbonato de sodio que se 
utiliza en la preparacion de nuevas cantidades de lejia de alu- 
minato de sodio. 
El procedimiento Bayer, de uso mas frecuente, consiste en 
ajitar las lejias de aluminato de sodio en presencia de una pe- 
quena cantidad de alumina hidratada recien precipitada; en 
estas condiciones las lejias que contienen aproximadamente 
en forma de aluminato 3 moleculas de Al 2 O3 por 1 molecula 
de Na 2 0 , abandonan en tres dias hasta 70 % de su alumina en 
forma de un precipitado cristalino que se separa facilmente 
por filtracion, de la disolucion que contiene soda caustica i el 
resto del aluminato no descompuesto; esta disolucion se em- 
plea para el tratamiento de nuevas cantidades de bauxita 
para obtener nuevas lejias de aluminato de sodio. 
La calcinacion de la alumina tiene lugar en hornos diversos 
a una temperatura de 1,200 grados, previa filtracion, lavado 
i desecacion de la alumina hidratada obtenida por precipita- 
cion. 
La calcinacion es costosa porque acarrea un gran consumo 
de combustible i ademas las perdidas de alumina calcinada, 
que se presenta en forma de polvo liviano i finisimo, por tras- 
porte mecanico, son importantes. 
En resumen, se ve que la preparacion de la alumina pura 
por los metodos indicados es una operacion larga, complicada 
i costosa, ademas se pierde en el tratamiento de 4 a 6 % de la 
alumina contenida en la bauxita. 
